－新製品紹介－
●新規樹脂練り込み用抗ウイルス加工剤「ノバロン® IV4000」
Novel antiviral processing agent for resins “ NOVARON® IV4000 ”─────────────────────────────────────────────────────

熊谷 康平、山田 喜直

Kohei Kumagai, Yoshinao Yamada
Keywords : Antivirus, Resins, Inactivation, Inorganic material, Antibacterial

１ 㻌 は じ めに
新型コロナウイルス感染症である COVID-19 は、人々の健表２㻌 ノバロン 㻭㻳㻝㻝㻜㻜 練り込み樹脂の抗ウイルス活性値

康や経済に対して世界規模で多大なる影響を及ぼしてきた。
2023 年に漸く感染症法上の位置付けでは季節性インフルエ
ンザと同類の「５類」へ移行し、「ウィズコロナ」としての経済活動が本格的に稼働し始めたものの、世界各国で新たな変㻌異株が報告されるなど、今後も一定の流行が続くことが危惧される。これらの背景から、身の回りのプラスチック製品やSIAA の認証基準は抗ウイルス活性値が 2.0 以上であり、抗繊維製品に対して抗ウイルス効果を付与することには一定のウイルス加工樹脂はブランク樹脂と比べて、感染力を持つウニーズが予想される。実際に、公共施設や住宅への抗菌・抗イルス数（ウイルス感染価）が 100 分の 1 以下になること

ウイルス加工の施工がここ数年で急速に広まっており、繊維である。

評価技術協議会（SEK）や抗菌製品技術協議会（SIAA）の認

抗ウイルス活性値：R =証マークを受けた抗ウイルス加工製品も急速に増加している1)。これらの認証マーク制度は、ある一定の抗ウイルス効果を発現し、かつ安全性のある製品に認証を付与するものである。
抗ウイルス加工方法としては、「コーティング」と「樹脂練Ut – At ・・・（式式１ ）Ut：ブランク（未加工）樹脂の 24 時間作用後の３検体のウイルス感染価の常用対数値の平均値

At：抗ウイルス加工樹脂の 24 時間作用後の３検体のウイルス感染価の常用対数値の平均値り込み」の２種類に大別される。前者は製品の表面に加工ができるため効果を発現しやすい特長があり、後者は安価な成表１に示すように、「ノバロン AG1100」による表面加工を型加工コストや高い耐久性が特長である。また、耐熱性や安施したフィルムの抗ウイルス活性値は 2.0 以上であり、「コー全性が高い抗ウイルス加工剤には無機系材料が多く 2, 3)、中ティング」用途で高い抗ウイルス効果が確認された。一方、でも抗菌剤として広く普及している銀系材料（銀担持金属酸

表２に示すように、抗ウイルス「樹脂練り込み」用途では、表化物、銀ナノ粒子等）の展開が進んでいる 4)。

活性値 2.0 以上を発現させるためには、4 wt％以上の添加量が必要であった。樹脂練り込み加工では低添加量で高い抗ウ㻌 ２ 㻌 既 存 の 抗 ウ イル ス 加 工 剤

イルス効果を付与できる剤が市場になく、抗ウイルス加工剤

当社の銀系抗ウイルス加工剤である「ノバロン AG1100」の添加による高コスト化と樹脂の物性低下が懸念される。そをコーティング加工したフィルム、および、練り込み加工しこで、当社では樹脂への添加量を最小限に抑え、かつ、高いた樹脂の抗ウイルス活性値をそれぞれ表表１、表表２に示す。

抗ウイルス効果を付与できる新規樹脂練り込み用抗ウイルス

抗ウイルス活性値は式
式１によって算出した。

加工剤「ノバロン IV4000」を開発したので紹介する。

３㻌 樹脂練り込み用抗ウイルス加工剤「ノバロン IV4000」

表１㻌 ノバロン 㻭㻳㻝㻝㻜㻜 加工フィルムの抗ウイルス活性値㻌

「ノバロン IV4000」は無機成分のみから成り耐熱性が高く、各種樹脂に対して 2 wt％の添加で高い抗ウイルス効果を付与できる。また、銀を含有していないため変色しにくく、低コストな特長を持つ新規樹脂練り込み用抗ウイルス加工剤である。
㻌㻌東亞合成株式会社 R&D 総合センター 製品研究所㻌
New Products Research Laboratory, General Center of R&D, TOAGOSEI CO., LTD.
東亞合成グループ研究年報75(1'第  号
東亞合成グループ研究年報 19 TREND 2024 第27号

３．１ 「ノバロン IV4000」の物性値「ノバロン IV4000」は外観が白色であるため、色調外観を損なわずに加工することができる（図図１ ）。また、平均粒径が約 10 µm の微粉末であり、耐熱性が高く、緩め嵩比重が 0.8 g/cm3 と比較的大きく、粉体として扱いやすい特長を
表３）。
有している（表㻌
図１㻌 「ノバロン 㻵㼂㻠㻜㻜㻜」㻌

表３㻌 「ノバロン 㻵㼂㻠㻜㻜㻜」の代表物性㻌㻌
図２㻌 抗ウイルス性試験方法（加工剤）㻌
結果を図図３に示す。ウイルス液と 24 時間接触後、「ノバロン IV4000」の 0.08 wt％水分散液は、「ノバロン IV4000」を含まない滅菌精製水のみと比較してウイルス感染価を㻌99.99％以上低減させた。さらに、「ノバロン IV4000」とウイルスが接触して１分後にウイルス感染価は 99％以上低減

３．２ 「ノバロン IV4000」の抗ウイルス性しており、５分後にはウイルス感染価が検出限界値以下にな

まず、「ノバロン IV4000」の水分散液を用いて、Ａ型インった。この結果から、「ノバロン IV4000」は非常に短時間でフルエンザウイルス（H1N1）に対する抗ウイルス性を評価抗ウイルス効果を発現すると言える。人が手で触れる製品なした。試験は SIAA が定める「抗ウイルス加工剤の抗ウイル

ど即効性が期待される用途にも「ノバロン IV4000」が有効にス性評価方法」に準拠して実施した（図図２ ）。滅菌精製水で 800適用できる可能性を示した。

µg/mL となるように調製した「ノバロン IV4000」分散液 900µL にウイルス懸濁液 100 µL を混合し、25℃で 24 時間静置後、プラーク測定法により感染性を持つウイルス数（ウイルス感染価）を測定した。プラーク測定法はウイルスに感染した細胞が変性することを利用したウイルス感染価の測定方法である。単層培養した宿主細胞へ段階希釈したウイルス液を接種し、寒天培地を入れて培養後、形成したプラークを計数し、希釈倍率をかけてプラーク形 成単位（PFU：PlaqueFormation Unit）を算出するものである 5)。対照は滅菌精製水を用いた同様の手順で操作した。SIAA では抗ウイルス加工剤のウイルスへの作用時間は 24 時間に設定しているが、短時間における抗ウイルス性を評価するため、接触時間を１

㻌
図３㻌 「ノバロン 㻵㼂㻠㻜㻜㻜」の抗ウイルス性㻌分、５分とした試験も加えて実施した。

東亞合成グループ研究年報75(1'第  号
東亞合成グループ研究年報 20 TREND 2024 第27号

３．３ 「ノバロン IV4000」練り込み樹脂の抗ウイルス性「ノバロン IV4000」を各種樹脂ペレット（ABS、PET、PP）に添加して射出成形することで抗ウイルス加工樹脂プレートを作製した。同時に、「ノバロン IV4000」を加えていないブランク（未加工）樹脂プレートも作製した。これらの樹脂プレートに対して、ISO21702：「プラスチック及びその他の非多孔質表面の抗ウイルス活性の測定」に従って抗ウイルス性試験を実施した。試験方法を図図４ に示す。5 cm 角にカットした抗ウイルス加工樹脂あるいはブランク樹脂の表面に、1～5×107 PFU/mL に調製したＡ型インフルエンザウイルス（H3N2）液を 0.4 mL 滴下し、4 cm 角のフィルムで被覆後、25℃で 24 時間静置した。その後、樹脂表面に滴下されたウイルス液を洗い出して回収し、この回収液に対してプラーク測定法でウイルス感染価をそれぞれ計測し、式
式１より抗ウイルス活性値を算出した。SIAA の認証基準は、式式１で示す抗ウイルス活性値が 2.0 以上であり、ウイルス感染価の低減率は 99％以上に相当する。

㻌図５㻌 「ノバロン 㻵㼂㻠㻜㻜㻜」練り込み 㻭㻮㻿 樹脂の抗ウイルス性㻌
同様に、「ノバロン IV4000」を PET 樹脂に 2 wt％、PP 樹
脂に 2.5 wt％練り込んだ試験片の抗ウイルス性試験結果を図
図６、図７にそれぞれ示す。いずれの場合も、24 時間のウイル
ス感染価はブランク樹脂と比較して 99.99％以上低減しており、「ノバロン IV4000」は幅広い種類の樹脂に対して低添加量で高い抗ウイルス効果を付与することができることを示した。

㻌図４㻌 抗ウイルス性試験方法㻌 㻔樹脂成型品㻘㻌㻵㻿㻻㻞㻝㻣㻜㻞㻕㻌㻌
図６㻌 「ノバロン 㻵㼂㻠㻜㻜㻜」練り込み 㻼㻱㼀 樹脂の抗ウイルス性㻌「ノバロン IV4000」を 2 wt％練り込んだ ABS 樹脂の抗ウイルス性試験結果を図図５に示す。ウイルス懸濁液との接触 24時間後に、ブランク ABS 樹脂のウイルス感染価は 5.1 であったのに対し、「ノバロン IV4000」を練り込んだ ABS 樹脂
では 0.8 未満であり、ウイルス感染価は 99.99％以上低減し、抗ウイルス活性値は＞4.3 となった。「ノバロン IV4000」はABS 樹脂へ 2 wt％練り込むことでインフルエンザウイルスに対して、非常に高い抗ウイルス効果を発揮する。

㻌図７㻌 「ノバロン 㻵㼂㻠㻜㻜㻜」練り込み 㻼㻼 樹脂の抗ウイルス性㻌東亞合成グループ研究年報75(1'第  号
東亞合成グループ研究年報 21 TREND 2024 第27号

３．４ 「ノバロン IV4000」練り込み樹脂の抗菌性添加すると、光照射によって樹脂の黄変が進行する。一方、「ノバロン IV4000」は抗ウイルス性能だけでなく、非常に銀を含まない「ノバロン IV4000」を練り込んだ PP 樹脂は、高い抗菌効果も示す。代表的な細菌である大腸菌と黄色ブドブランク PP 樹脂と同様に、照射前後でほとんど外観色の変ウ球菌に対する抗菌効果を表表 ４に示す。抗ウイルス加工樹脂化がなかった。の場合と同様に、ブランク樹脂と比べて細菌数が 100 分の 1以下になった場合、抗菌活性値は 2.0 以上となり、SIAA の認証基準を満たすことになる。
「ノバロン IV4000」を 2 wt％練り込んだ ABS 樹脂、PET樹脂、および PP 樹脂の 24 時間後における抗菌活性値はいずれも、大腸菌で 6.3 以上、黄色ブドウ球菌で 4.3 以上となり、非常に高い抗菌性を示した。
表４㻌 「ノバロン 㻵㼂㻠㻜㻜㻜」練り込み樹脂の抗菌性㻌

㻌

３．５ 「ノバロン IV4000」練り込み樹脂の強度
 「ノバロン IV4000」の添加による樹脂強度への影響を確認するため、「ノバロン IV4000」を 2 wt％練り込んだ ABS 樹㻌脂、およびブランク（未添加）ABS 樹脂の引張試験を実施し

図８ブランク 㻼㻼 樹脂、抗ウイルス加工剤練り込み 㻼㻼た。試験は JIS K 7161-2 に準拠した方法に従い、厚さが約１

樹脂 ZW％練り込み の光照射前後の外観写真

mm の 1BA 形試験片に対して、試験速度を 20 mm/min、チャック間距離を 58 mm とし、n=5 で樹脂強度を評価した（表表５）。両者で、降伏応力、降伏呼びひずみ、破壊応力、破壊呼びひずみはほとんど変わらず、「ノバロン IV4000」の添加による樹脂強度への影響は殆どないことが分かった。

４㻌 「ノバロン IV4000」接触ウイルスの TEM 観察
Ａ型インフルエンザウイルス（H1N1）の「ノバロン IV4000」との接触前後の透過型電子顕微鏡（TEM）写真とそのイメージ図を図図９に示す。観察は中部大学大学院生命健康科学研究科生命医科学専攻伊藤研究室で実施した。
「ノバロン IV4000」

表５㻌 ブランク 㻭㻮㻿 樹脂と「ノバロン 㻵㼂㻠㻜㻜㻜」を ZW％と接触前のインフルエンザウイルスは、球状の表面に突起ス練り込んだ 㻭㻮㻿 樹脂の引張試験結果㻌

パイクが数多く生えているエンベロープ構造をとっていることが確認された。一方、「ノバロン IV4000」と接触してから５分経過後のウイルスは、球状のエンベロープ構造自体は残っているものの、インフルエンザウイルス粒子に特有な表面突起スパイクの形状が変化しており、その量も減少していた。
㻌

一般に、インフルエンザウイルスのヒト細胞への感染は、ウイルスのスパイクが細胞表面のレセプターであるシアル酸と結合し、ウイルスが細胞内に侵入することで引き起こされる

３．６ 「ノバロン IV4000」練り込み樹脂の耐光性6)。このことから、「ノバロン IV4000」の抗インフルエンザ

「ノバロン IV4000」あるいは銀系抗菌剤「ノバロン AG1100」

ウイルス作用メカニズムは、感染に重要な役割を果たすウイを 3 wt％練り込んだ抗ウイルス加工 PP 樹脂、およびブランルス表面の突起を変性させることにより、細胞へのウイルスク（未添加）PP 樹脂の耐光性を評価した。サンシャインウェの感染を阻害する可能性が高いといえる。

ザーメーターを用いて、各種樹脂に対して 80 時間（屋外４週間相当）の光照射を行い、その前後の樹脂の外観色の変化を観察した。試験前後の各種樹脂の写真を図図８に示す。銀系抗菌剤である「ノバロン AG1100」は PP 樹脂に対して 3 wt％
東亞合成グループ研究年報75(1'第  号
東亞合成グループ研究年報 22 TREND 2024 第27号

6)

株式会社東レリサーチセンター, “抗菌・防カビ・抗ウイルス”, (2015) pp.14～16.

㻌
図９「ノバロン ,9」と接触前、接触後のインフル
エ ン ザ ウ イ ル ス の 7(0 像 上 お よ び イ メ ー ジ 図 下 

５ 㻌 お わりにインフルエンザウイルスに対して高い抗ウイルス効果を発現する樹脂練り込み用抗ウイルス加工剤「ノバロン IV4000」を新たに開発した。本材料を各種樹脂に対して 2 wt％練り込むことで非常に高い抗ウイルス効果を付与できる。また、銀を含まないため変色しづらく、従来の抗ウイルス加工剤よりもコストを抑えることができる。
「ノバロン IV4000」により、抗ウイルス加工が樹脂練り込み用途へ広く展開されることを期待する。
今後、より多くのエンドユーザーに利用して頂き、少しでも多くの人々に快適な生活空間を提供し、ウィズコロナの新たな生活様式を手助けできれば幸いである。

引用文献
1)

塗料報知新聞社, “塗布と塗膜”, vol.9, No.3 (2020)
pp.34～35.

2)

山田喜直，東亞合成研究年報, 22, 6 (2019).

3)

飯 田 恵 、 山 田 喜 直 , 東 亞 合 成 研 究 年 報 , 24, 24-29(2021).

4)

松村吉信, “抗ウイルス・抗菌製品開発”, (2021) pp.225～248.

5)

Gaush, C. R., Smith, T. F., Applied Microbiology 16,588-594 (1968).

東亞合成グループ研究年報75(1'第  号
東亞合成グループ研究年報 23 TREND 2024 第27号